M. Hauke, Ueber Eutektstraktur bei Silikatscbmelzen. 



109 



Der E n s t a t i t , der bei meinem Versuche in beiden Modi- 

 fikationen ki-istaUisierte, schied sich in schmalen, langen, oft nadel- 

 förmigen I\Tistallen aus, welche eine weitgehende Korrosion und 

 normal auf die Yertikalachse verlaufende Spalt risse erkennen 

 lassen, es sind aber z. T. Ivhnoenstatite. 



Der Xephehn zeigt bei meinen Versuchen ein ganz verschiedenes 

 Verhalten, je nachdem er im Mengenverhältnis überwiegt oder 

 zurücktritt. Während er im ersten Falle zu breiten Tafeln aus- 

 gebildet ist, so daß ich von einem ]^ephehnpflaster sprechen konnte 

 (Versuch VII), tritt er in Va und Vb nur in geringer Menge, aber 

 in gut entwickelten, langen Iviistallen auf. Die Polarisations- 

 farben sind bei den breit tafehgen Formen blaugraue, bei den 

 kristaUisierten mehr dunkle, und zwar deshalb, weil hier die einzelnen 

 lüistaUe zu Gruppen teils neben-, teils übereinander ge- 

 lagert auftreten. Auch die Umwandlung des Xephelins in Albit 

 möchte ich an dieser Stehe erwähnen, und ist diese ledighch auf 

 eine chemische Umwandlung zurückzuführen. 



Strukturen. 



Als Hauptzweck der Arbeit mirde auf die Ausbildung der 

 Strukturen bei meinen Versuchen das hauptsächhchste x\ugenmerk 

 gerichtet. Es ergibt sich schon auf den ersten Bhck ein Unter- 

 schied in Schmelzen, welche eine voUständig einheitliche Struktur, 

 und solchen, welche eine Strukturdifferentiation besitzen. 



Zu den ersteren zähle ich: 2 Anorthit mit 1 Oh^an + Mg CI2 

 + Ca CI2, wo eine intersertale auftritt, 74 Ohgoklas mit 26 Enstatit 

 mit sphärohtliischen Bildungen, 68Diopsid und 320ü^dn mitEutekt- 

 struktur, und Olirä ^ Ca Cl^, Oh^dn + Mg Cl^ -f Ca Cl.,, 20 Ca C O3 

 + 6 Si O2 + Ca CI2 , wo die Struktur als regellose bezeichnet 

 werden muß. 



Strukturdifferentiation ti'at auf bei: - 

 2 Anorthit — 1 Oh\dn mit s p h ä r 0 1 i t h i s c Ii e r An- 

 ordnung von Anorthiten um einen aus Glasmasse bestehenden 

 Kern, dann F 1 u k t u a t i 0 n s - und I n t e r s e r t a 1 s t r u k t u r. 



67 Labrador — 33 Ohvin mit Diopsiden, die 0 p h i t i s c h 

 intersertal im Glas gelagert sind, und f 1 u i d a 1 trachytische 

 Ausbildung. 



67 Labrador — 33 Oh^dn -f Mg Cl^ + Ca Cl.,: hier ist die 

 Struktur teils regellos, teils f 1 u i d a 1 trachytisch. 



